l36o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



que les fours à huile lourde où souvent, eu moins d'une heure ou deux, la 

 température s'élève de o° à 1600". 



La dilatation de la brique de silice est des plus irrégulières. 



Très forte jusqu'à 600°, elle devient très faible ensuite. Au-dessus 

 de 1000°, une faible contraction succède à la dilatation. On trouve sur la 

 courbe de la silice deux points singuliers : l'un au voisinage de iio"^, l'autre 

 aux environs de 570**. Ce sont les points de transformation de la cristoba- 

 lite et du quartz. Les briques de silice sont, en effet, généralement formées 

 d'un mélange de deux variétés de silice. On voit par là que la mise en feu 

 des fours continus, construits avec ces briques, doit être progressive. D'après 

 mes expériences, la vitesse d'échauffement doit être inférieure à 5o** par 

 heure, pour éviter la rupture des briques. 



La dilatation des briques d'argile est intermédiaire entre celle de la 

 bauxite et celle de la silice. C'est un fait connu que plus l'argile est riche en 

 silice, plus son allongement est fort et irrégulier, i^es briques d'argile, 

 riches en alumine, conviennent pour les fours à marche discontinue. 



Les courbes relatives à la magnésie et à la chromite indiquent de très 

 forts allongements. Ces matières ne conviennent donc que pour les fours à 

 marche continue. Toutefois, la dilatation de la chromite est plus faible que 

 celle de la magnésie. 11 en résulte que la première doit se comporter mieux 

 que la seconde, au momenl de l'allumage ou de l'r'Xtinction des fours. 

 L'expérience industrielle confirme cette observation. 



CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur T entraînement de la chaux par les précipités 

 d'oxyde Jerrique. Note de M. A. Charriou, présentée par M. H. Le 

 Chatelier. 



Dans une Note précédente (') M. Toporescu a <''tudié la variation du 

 poids de chaux entraînée par Toxyde ferrique en fonction des concentrations 

 des solutions en chlorure ferrique et en chlorure de calcium. 



Le poids de chaux entraînée semble devoir être fonction de la concen- 

 tration de chaux existant dans la solution saline, au moment de la précipi- 

 tation de l'oxyde ferrique par l'ammoniaque. L'excès d'ammoniaque donnant 

 en présence du chlorure de calcium l'équilibre suivant : 



( ' )- Comptes rendus, l. 170, 1920, p. laS. 



